标题：结构用不锈钢无缝钢管
中华人民共和国标准
基本信息标准号 StandardNo： GB/T 14975-2002
中文标准名称StandardTitle in Chinese：结构用不锈钢无缝钢管
英文标准名称Stainless steel seamless tubes for structures
发布日期IssuanceDate ：2002-09-11 
实施日期ExecuteDate：2003-02-01
首次发布日期FirstIssuance Date ：1991-04-05
标准状态StandardState ：现行
复审确认日期ReviewAffirmance Date :2010-07-28
计划编号Plan No： 
代替国标号ReplacedStandard ：GB/T 14975-1994 
被代替国标号ReplacedStandard:
废止时间RevocatoryDate :
采用国际标准号AdoptedInternational Standard No：ASTM A269:2000 
采标名称AdoptedInternational Standard Name： 
采用程度ApplicationDegree ：NEQ 
采用国际标准AdoptedInternational Standard ：其他 
国际标准分类号(ICS) ：77.140.75 
中国标准分类号(CCS) ：H48
标准类别StandardSort：产品
标准页码Number ofPages:12
标准价格(元)Price(￥) :12
主管部门Governor ：中国钢铁工业协会 
归口单位TechnicalCommittees ：全国钢标准化技术委员会
起草单位DraftingCommittee： 四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 [1]1 范围本标准规定了结构用不锈钢无缝钢管的分类、代号、尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。
本标准适用于一般结构及机械结构用不锈钢无缝钢管(以下简称钢管)。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T2 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
GB/T23.1 钢铁及合金化学分析方法过硫酸按氧化容量法测定铬量
GB/T23.16钢铁及合金化学分析方法变色酸光度法测定钦量
GB/T23.25 钢铁及合金化学分析方法丁二酮厉重量法测定镍量
GB/T23.28 钢铁及合金化学分析方法a一安息香厉重量法测定铝量 
GB/T23.36 钢铁及合金化学分析方法燕馏分离一中和滴定法测定氮
GB/T23.40 钢铁及合金化学分析方法离子交换分离一抓磺酚S光度法测定铭量 
GB/T23.60钢铁及合金化学分析方法高抓酸脱水重量法测定硅含量 
GB/T23.62钢铁及合金化学分析方法乙酸丁命奉取光度法侧定舞量 
GB/T23.63钢铁及合金化擎分析方法·重碘酸钠(御)光度法侧定锰量 
GB/T23.68钢铁及合金化学分析方法管式沪内嫩烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
结构用不锈钢管介绍
目录(1)牌号和化学成分见表1。 
(2)允许偏差见表2。 
(3)力学性能见表3。 
(4)用途适于一般结构及机械结构用。牌号和化学成分组织 
类型序号牌 号化学成分(质量分数)(%) 
CSiMnPSNiCMo其 他 
奥氏 
体型1OCr18Ni9≤0.07≤1.00≤2.00≤0.035≤0.0308.00～11.0017.00～19.00 
2lCrl8Ni9≤O.15≤1.00≤2.00≤O.035≤O.0308.00～lO.0017.00～19.00 
300Crl9NilO≤0.030≤1.00≤2.00≤0.035≤O.0308.00～12.0018.00～20.00 
40Crl8Ni10Ti≤0.08≤1.00≤2.O0≤O.035≤O.0309.00～12.0017.00～19.00 Ti≥5C% 
5OCrl8NillNb≤O.08≤1.00≤2.00≤0.035≤0.0309.00～13.0017.00～19.00 Nb≥10C% 
60Crl7Nil2M02≤0.08≤1.00≤2.00≤O.035≤O.03010.00～14.0016.00～18.502.00～3.00 
700Crl7Nil4M02≤0.030≤1.00≤2.00≤O.035≤0.03012.00～15.0016.00～18.oo2.00～3.00 
8OCrl8Nil2M02Ti≤0.08≤1.00≤2.00≤0.035≤O.03011.00～14.0016.00～19.001.80～2.50Ti 
5C%～O.70 
91Crl8Nil2M02Ti≤O.12≤1.00≤2.00≤O.035≤O.03011.00～14.0016.00～19.001.80～2.50Ti 
5(C%-0.02) 
～0.80 
lO0Crl8Nil2M03Ti≤0.08≤1.00≤2.00≤O.035≤0.03011.00～14.0016.oo～19.002.50～3.50Ti5C%～O.70 
111Crl8Ni12Mo3Ti≤O.12≤1.00≤2.00≤O.035≤0.03011.00～14.0016.00～19.002.50～3.50Ti 
5(C%-0.02) 
～0.80 
121Crl8Ni9Ti≤0.12≤1.00≤2.00≤O.035≤0.0308.00～11.0017.00～19.oo Ti 5(C%～O.02) 
～0.80 
130Cr19Nil3M03≤O.08≤1.00≤2.00≤0.035≤O.03011.00～15.0018.00～20.003.00～4.00 
1400Crl9Nil3M03≤0.030≤1.00≤2.00≤0.035≤O.03011.00～15.0018.00～20.003.00～4.00 
铁素 
体型 
马氏 
体型15OCrl3≤O.08≤0.60≤0.80≤0.035≤O.030 12.00～14.00 
16lCrl7≤O.12≤0.75≤1.00≤O.035≤0.D30 16.00～18.00 
171Crl3≤O.15≤1.00≤1.00≤0.035≤0.030 11.50～13.50 
182Crl3O.16～0.25≤1.00≤1.00≤O.035≤O.030 12.00～14.00 
注：*残余元素Ni≤O.60。允许偏差热轧(挤、扩)钢管冷拔(轧)钢管 
尺寸/mm允许偏差/mm尺寸/mm允许偏差/mm 
普通级较高级普通级较高级 
外径D68≤D≤159±1.25±l外径D10≤D≤30±O.30土O.20 
30土O.40±O.30 
159±1.5 
D>5±O.9%±0.8% 
壁厚<15+15 
-12.5 
±12.5 
壁厚≤3±14%+12% 
-10% 
≥15+20 
-15>3+12% 
-10%±lO% 
注：供机械加工用钢管应在合同中注明，根据需方要求，经供需双方协议，可规定机械加工余量。力学性能组织类型序号牌 号推荐热处理制度力学性能密度(g/cm3) 
ób/MPaó0. 2/MPaδ5(%) 
≥ 
奥氏体型lOCr18Ni9lOl0～1150℃，急冷520205357.93 
2lCrl8Ni91010～1150℃，急冷520206357.90 
300Crl9Ni101010～1150℃，急冷480175357.93 
4OCrl8Nil0Ti920～1150℃，急冷520206357.95 
50Crl8NillNb980～1150cC，急冷520205357.98 
6OCrl7Nil2M021010～1150℃，急冷520205357.98 
700Cr17Nil4M021010～1150℃。急冷480175357.98 
8OCr18Mil2M02Ti1000～1100℃，急冷530205358.00 
9lCrl8Nil2M02Ti1000～1100℃，急冷530205358.00 
10oCr18Nil2M03Ti1000～1100℃，急冷530205358.10 
111Crl8Nil2M03Ti1000～1100℃。急冷530205358.10 
121Cr18Ni9Ti1000～1100℃，急冷520205357.90 
130Crl9Nil3M0310lO～1150℃，急冷520205357.98 
1400Crl9Ni13M03lOlO～1150℃，急冷480175357.98 
铁索体型15OCrl3780～830℃，空冷或缓冷370180227.70 
16lCrl7780～850℃，空冷或缓冷410245207.70 
马氏体型17lCrl3800～900℃，缓冷410205207.70 
182Crl3800～900℃，缓冷470215197.70用途注：1.热挤压管的抗拉强度允许降低20MPa。 
2.钢管经热处理并酸洗交货。凡经整体磨、镗或经保护气氛热处理的钢管，可不经酸洗交货。 
3.供机械加工用钢管可不经酸洗交货。